304 



Die Grösse der Krystalle ist verschieden. Die gelblich- 

 weissen undurchsichtigen haben eine Kantenlänge von 1 — 2 Mm., 

 die rosafarbigen erreichen die Länge von 3 Mm. ; die schönen 

 wasserhellen R haben eine Kantenlänge von 5 Mm., endlich 

 der Durchmesser der Zwillinge ist oft 10 Mm. Der Chabasit 

 des Csödiberges wetteifert also auch in der Grösse der Kry- 

 stalle mit den ausserungarischen Chabasiten. 



Das spec. Gew. fand ich nach drei Messungen bei 20° C. 

 2,056, also etwas kleiner, als bei den übrigen Chabasiten. 



Chemische Analyse. Ich analysirte den Ch. im La- 

 boratorium der Klausenburger Universität; Si 0 2 , Al 2 0 3 , CaO 

 Cl Na -f- Cl K bestimmte ich direct. H 2 O bestimmte ich 

 indirect durch den Glühverlust und bekam auf diese Weise 

 weniger, als die Differenz der gefundenen Bestandtheile ergab. 

 Ich nahm das Mittel dieser Resultate. Das feine Pulver des 

 Minerales trocknete ich nicht besonders, denn bekanntlich ver- 

 liert der Chabasit bei 100° C. im Luftbade getrocknet einige 

 Procente seines Wassergehaltes. Während nämlich das in freier 

 Luft getrocknete Pulver durch Glühung 19,8 verlor, hatte das 

 im Luftbade bei 100° C. getrocknete Pulver durch das Glühen 

 nur 16,68% verloren, der Verlust beträgt also 3,12%- Es 

 nähert sich dieses Resultat dem Ergebnisse Engelhart's (siehe 

 Rammelsberg: Viertes Suppl. der Mineralchemie 1859 S. 32.), 

 der den Chabasit des Basaltes von Annerode bei Giessen 

 analysirte und fand, dass derselbe bei 100° C. 4,74% verlor, 

 was 3 Atomen entspricht. 



Das Ergebniss meiner Analyse ist: 



Si 0 2 . . . . 49,96 

 Al 2 0 3 . . . . 18,53 

 CaO .... 7,80 

 (2Na 2 0 + K 2 O) . . 1,96 Glühverlust Differenz 



H 2 O . . . . 20,77 (M ittel) 19,79 21,75 



99,02 



Cl K und Cl Na worden nicht getrennt, 2Na 2 O -f K 2 O 

 aber aus dem Grunde berechnet, weil in der Flammenreaction 

 das Na sehr stark sich zeigte, K nur untergeordnet war. Indem 

 wir dieses Ergebniss mit den Resultaten der bisherigen Ana- 

 lysen von Chabasiten vergleichen , sehen wir , dass unser 

 Chabasit in die Gruppe der Calcium - ( habasite gehört und 

 dass er in Betreff des Si 0 2 -Gehaltes gerade an der Grenze 

 der Si 0 2 -reicheren (50 — 53%) und der Si 0 2 -ärmeren (49 — 

 46%) Varietäten steht. 



2. Desmin sitzt in einzelnen prismatischen Krystallen 

 oder seltener in Gruppen von 2 — 4 Krystallen auf dem Cha- 



